40 
Tabelle 9. 
Nr. 
1 
2 
3 
4 
5 
Frisches | d 
1,0670 
1,0652 
1,0692 
1,0650 
l,0719i) 
Material 1 n 
1,519 
1,519 
1,519 
1,519 
1,519 
Zeit der Wärme- 
wirkung in Stunden 
3424 
6150 
58M 
2049 
2049 
Verändertes j d 
1,0546 
1 ,0544 
1,0545 
1,0536 
1,0581 
Material l n 
1,500 
1,496 (?) 
1,481 (?) 
1,503 
1.507 (?) 
ist wohl zu fragen, wo die Veranlassung zu all diesen deformierenden Kräften 
zu suchen ist. Früher wurde angenommen, daß kleine Bläschen im Inneren 
der fossilen Harzsubstanz jeden Sprung, der entstand, veranlaßt hätten. Diese 
Ansicht kann leicht widerlegt werden. Wirft man ein sorgfältig untersuchtes, 
vollständig homogenes und isotropes Succinit-Plättchen in heißes Ol, so tauchen 
sofort glänzende Sprünge auf, welche mit denen die größte Ähnlichkeit haben, 
die auch sonst beim schnellen Erwärmen des Bernsteins entstehen. Eine feinere 
Struktur, wie wir sie bei jeder größeren Sonnenflinte wahrnehmen können, 
fehlt bei ihnen meist, abgesehen von einer radialen Anordnung plattenartiger 
Partien, von denen sich gelegentlich feine, wurzelähnliche Risse, ebenfalls von 
radialem Verlauf, in die Bernstein-Substanz hinein fortsetzen. Im allgemeinen 
kann man deshalb wohl sagen, daß die Sonnenflinten langsam entstandene 
Sprünge sind. — Die eben besprochenen Sprünge haben nun eine eigenartige 
Richtung. Bei der raschen Erwärmung der randlichen Harzteile haben diese 
eine schnell eintretende Dehnung erfahren und an den inneren kräftig gezerrt. 
Die Sprünge verlaufen deshalb auch alle zur Oberfläche senkrecht, nur wo sie 
in der Nähe zweier Flächen liegen, verändern sie ihre Richtung. Deshalb 
eignen sich auch nur diejenigen von ihnen zur mikroskopischen Untersuchung, 
die am Rande der beiden großen Flächen liegen. Da sie senkrecht zu den 
kleinen, seitlichen Flächen stehen, verlaufen sie zu den beiden großen parallel 
und ermöglichen so einen vollständigen Überblick über ihre ganze Ausdehnung. 
Bei langsamem Erwärmen entstehen die Flinten freilich meist in ganz 
bestimmter Anordnung, das heißt sie treten mehr oder minder parallel zuein- 
ander auf. Diese Orientierung ist ebenfalls auf die Entstehungsweise des 
Succinit, die einen „schlaubigen“ Aufbau bedingte, zurückzuführen. In An- 
lehnung an die von Spring gewonnenen Tatsachen wäre eine teilweise Ver- 
gasung des Bernstein dort am ehesten zu erwarten, wo noch verhältnismäßig 
viel von der ursprünglichen, unveränderten Harzsubstanz von niederem Schmelz- 
punkte vorliegt. Wo etwa infolge von Unebenheiten der Rinde eine Anstau- 
ung oder eine Ablenkung des Harzflusses stattfand, müßte dann besonders 
Gelegenheit zu derartigen Struktur-Veränderungen innerhalb der Bernsteinmasse 
gegeben sein. Auf diese Weise wäre dann die Entstehung der Sonnenflinten 
] ) Wie oben angegeben, beträgt der gefundene Mittelwert für d: 1,0665 und für n: 1,519, 
16 
